l84 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



constituants pouvait être mise en évidence de la même façon pendant la 

 trempe des aciers au carbone. La méthode de Roberts-Austen étant diffi- 

 cilement applicable dans ce cas, nous avons alors employé notre relais 

 d'induction (') qui donne directement les vitesses de refroidissement. Les 

 courbes vitesses- températures de la figure 2 ont été ainsi obtenues. 



Gourtes de trempe d aciers au Carbone. 



100 200 300 VIO soo eoo 700 soo 900 1000 1100' 



1 — \ — r~\ — i — r 



Kuilt . 



:> 



100 200 300 400 soo eoo 700 joo MO 1000 itoo' 

 Températures 



Fii;. 2. — Cmirbc 1 : Kcliiintilloii sphcriqiic D = 3o""". Hefroidisscinent -oo"-ino"= j"". 



Coui'be î; » D = 3o""". » = o^ao». 



Courlic 3 : » D = jo'"'". » = c)"'i_>-. 



L'écliellc des ordonnées n'est pas la même pour la courijc I que pour les courbes 2 el 3. 



Quoi qu'il en soit, tous ces échantillons sont formés au centre de 

 troostite et de martensite. Ils possèdent entre 700° et 5oo° un point analogue 

 au point A dont nous avons précédemment parlé, et à basse tempéra- 

 ture (<;20o°) un point ([ui n'est probablement pas sans relation avec le 

 point B des aciers précédemment étudiés. 



On peut tirer de ces essais les conclusions suivantes : 



i" Il n'y a pas de discontinuité entre le point de formation de la perlitect 

 celui de la troostite (point A). Les deux constituants sont donc vraisem- 

 blablement formés d'un agrégat de ferrite et de cémentite; mais tandis que 

 la perlite renferme à peu près tout le carbone de l'acier, la troostite n'en 

 renferme qu'une partie. Au-dessous du point A , le carbone, restant en solu- 

 tion dans le fer qui entoure la troostite, le maintient à l'état d'austénite 

 jusqu'à une température où la solution austénilique elle-même ne pouvant 



(') lievue de Métallurgie, l. 2, igoS, p. 701. 



